## Analisa Temperatur dan Waktu Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton Cangkang Kelapa Sawit Pasca Bakar
Ariyan Saputra, Devi Oktarina, A. Gumay
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Malahayati Email: ariyansaputra69@yahoo.com; oktarina_sipil@yahoo.co.id; agumay53@gmail.com

## ABSTRAK
Banyaknya  musibah  kebakaran  yang  terjadi  di  daerah  pemukiman  warga  kebanyakan diakibatkan oleh ledakan tabung gas, ledakan bom, hubungan pendek arus listrik, sambaran petir,  atau  karena  dengan  sengaja  membakar  bangunan gedung,  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  suhu  dan  waktu  terhadap  pembakaran  terhadap  kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton  cangkang  kelapa  sawit.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penguji  kuat  tekan  dengan CTM ( Compression  Testing  Machine ), dengan  jumlah benda uji  sebanyak 16 buah beton normal  dan  cangkang kelapa  sawit,  pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik desak dengan temperatur 200 ° C dan 600 ° C selama 1 dan 2 jam. Besarnya penurunan kuat tekan beton cangkang kelapa sawit yang dibakar selama  1 jam pada temperature 200 ° C dan 600 ° C menggunakan pengujian (CTM) adalah 12,323% dan 20,234%. Sedangkan penurunan kuat tarik belah beton cangkang kelapa sawit yang dibakar selama 1 jam pada temperature 200 ° C dan 600 ° C adalah 0,4179 % dan 0,4450%. Penggunaan cangkang kelapa sawit sebagai bahan pengisi beton sangat mempengaruhi porositas beton itu sendiri, cangkang kelapa sawit yang mengalami pembakaran berubah menjadi abu pada suhu dan waktu yang tinggi. Beton cangkang kelapa sawit penambahan 5% mengalami presentasi penurunan kuat tekan dan kuat tarik yang lebih besar dari beton normal.
Kata Kunci : Pascabakar, Cangkang Kelapa Sawit, Kuat Tekan, Kuat Tarik.

## ABSTRACT
The  number  of  fire  accidents  that  occur  in  residential  areas  are  mostly  caused  by  gas cylinder  explosions,  bomb  explosions,  short  circuits  of  electricity,  lightning  strikes,  or  by deliberately  burning  buildings,  the  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of temperature and time on burning strength. Compressive strength and split tensile strength of palm  shell  concrete.  The  method  used  in  this  study  is  a  compressive  strength  tester  whit Compression Testing Machine (CTM), with a total of 16 specimens of normal concrete and palm  shells,  for  testing  the  compressive  strength  and  compressive  tensile  strength  at temperature of 200 ° C and 600 ° C during 1 and 2 hours. The magnitude of the decrease in the compressive strength of palm shell concrete which was burned for 1 hour at a temperature of 200 ° C and 600 ° C using  the  test  (CTM)  was 12,323%  and  20,234%,  respective.  Meanwhile, the decrease in split tensile strength of palm shell concrete which was burned for 1 hour at a temperature  of  200 ° C and  600 ° C was  0,4179%  and  0,4450%,  respectively.  The  use  of  oil palm shells as a filler in concrete greatly affects the porosity of the concrete itself, oil palm shells  that  undergo  combustion  turn  to  ash  at  high  temperatures  and  time.  Palm  shell concrete  with  5%  addition  experienced  a  decrease  in  compressive  strength  and  tensile strength which was greater than normal concrete.
Key words : Post-burning, Palm Oil Shell, Compressive Strength, Tensile Strength.
Submitted: 25 Jan 2022 Revised: 15 Feb 2022 Accepted: 18 Feb 2022 Available online: 01 August 2022

## PENDAHULUAN
Banyaknya  terjadi  musibah  kebakaran  akhir- akhir  ini  yang  merusak  konstruksi  bangunan gedung.  Efek  pemanasan  akibat  kebakaran tersebut  tidak  memberikan  pengaruh  yang berbahaya  seperti  halnya  pada  struktur  baja  dan
kayu, tetapi bukan berarti bahwa efek pemanasan  tidak  memberikan  dampak  yang buruk  pada  beton.  Saat  terbakar  beton  tidak menghasilkan  api  namun dapat  menyerap  panas sehingga  akan  terjadi  peningkatan  suhu  tinggi secara  signifikan  yang  akan  mengakibatkan
perubahan  mendasar  dari  sifat-sifat  struktur beton.  (Pertiwi  et  al,  2007;  Ahmad,  2000)  Pada batas suhu tertentu, pemanasan akan menyebabkan  stabilitas  ikatan  jel  semen  pada beton  menjadi  hilang,  pemuaian  butiran  kerikil ( agregat ),  lepasnya  ikatan  semen  dan  pemuaian pada butiran (Arwanto, 2006; Dharmawan et al., 2016;  Simbolon  et  al.,  2012).  Pada  kondisi  ini struktur konstruksi mengalami penurunan kemampuan  untuk  mendukung  beban  yang bekerja  dan  dikhawatirkan  konstruksi  tersebut tidak  dapat  lagi  digunakan  atau  dimanfaatkan sebagaimana awal konstruksi tersebut.
Untuk  memperkuat  kekuatan  beton  salah satunya  bisa  dengan  menambahkan  atau memperbaiki  kualitas  dari  material  pembentuk beton  itu  sendiri,  penambahan  material additive seperti  kaolin  (Chayati  et  al.,  2017), Damdex (Putranto & Syaiful, 2019), atau bahan substitute ke  dalam  campuran  beton  seperti  dengan menambahkan terak nikel (Hartono et al., 2021). Limbah  cangkang  kelapa  sawit  dipergunakan dalam  penelitian  ini  mengingat  bahwa  beton dengan  penambahan  cangkang  kelapa  sawit sebanyak  5%  ini  mempunyai  kuat  tekan  269,96 kg/cm 2 (Alkhaly, 2016).

## METODE PENELITIAN Penyiapan Benda Uji
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan penelitian  eksperimen.  Penelitian  dilakukan dengan  membakar  beton  normal  dan  beton cangkang  kelapa  sawit  berbentuk  kubus  ukuran 15  cm x 15  cm  x 15  cm  dan  silinder  ukuran  30 cm  x  15  cm,  dalam  temperatur  yang  berbeda selama  1  jam  dan  2  jam.  Peneliti  melakukan eksperimen  di  laboratorium  untuk  mendapatkan data yang konkret dari hasil penelitian terdahulu dengan  penambahan  cangkang  kelapa  sakit dengan tambahan 5% saja.
Penelitian  ini  dibagi  menjadi  tujuh  tahap  yaitu: Pemeriksaan  bahan  campuran  beton  seperti agregat  kasar  agregat  halus  dan  bahan  pengisi beton (cangkang kelapa sawit), setelah pemeriksaan  bahan  campuran  telah  sesuai dengan  yang  direncanakan  barulah  peneliti membuat rencana campuran ( mix design ), dalam penelitian ini rencana campuran beton menggunakan  rencana mix  design dengan metode American  Concrete  Institute (ACI) dengan kuat tekan rencana f’c 25 MPa atau  250 kg/cm 2 ,  kemudian  pembuatan  benda  uji  dibuat sebayak  16  untuk  beton  normal  dan  16  untuk beton  cangkang  kelapa  sawit,  setelah  itu pemeliharaan  terhadap  benda  uji  ( curing ) bertujuan untuk mencegah kehilangan air dalam jumlah  besar  pada  saat  bersamaan  air  yang
diperlukan  untuk  hidrasi  tahap  awal  dan dilakukan selama umur beton 28 hari, setelah itu dilakuan  pembakaran  benda  uji  selama  1  jam dan 2 jam menggunakan suhu 200 o C dan 600 o C, pendinginan  benda  uji  dilakuan  selama  24  jam setlah pembakaran benda uji, setelah pendinginan  dilakukan  pengujian  menggunakan alat  uji Compressing  Testing  Machine ( CTM ), dan tahap akhir analisis hasil penelitian.

## Lokasi
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  2  (dua) tempat. Lokasi pembakaran benda uji dilaksanakan di UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung  –  LIPI,  Jalan  Ir.  Sutami  KM  15, Tanjung Bintang, Lampung, dan lokasi pembuatan serta pengujian benda uji dilaksanakan  di  Laboratorium  Beton  Fakultas Teknik  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Malahayati,  Jalan  Pramuka  Bandar  Lampung dan  di  Laboratorium  Bahan  dan  Konstruksi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## Analisis Data Pemeriksaan Bahan Campuran
Sebelum  Melakukan  Mix  Design,  material diperiksa  terlebih  dahulu  untuk  memastikan kualitas  material  tersebut  memenuhi  standar yang ditetapkan.
Tabel 1 Spesifikasi Pengujian Material No Jenis Pengujian Spesifikasi Keterangan 1 Kadar air agregat halus 0 – 1 % ASTM C-556 2 Kadar air agregat kasar 0 – 3 % ASTM C-556 3 Berat Jenis SSD agregat halus 2 – 2,9 % ASTM C-128 4 Berat Jenis SSD agregat kasar 1 – 3 % ASTM C-127 5 Analisa kadar lumpur agregat halus < 5 % ASTM C-117

## Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 1997
Analisa Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan alat Compressing Testing Machine (CTM) dilaksanakan pada 2 (dua) jenis sampel  benda  uji  kubus ukuran  15cm x 15cm  x 15cm:  1)  sebelum  dibakar  dan  2)  benda  uji didinginkan  selama  24  jam  pasca  pembakaran . Persiapan pengujian dengan metode Compressing  Testing  Machine ( CTM )  menurut SNI 03-4430-1997 adalah sebagai berikut:
a) Tentukan  lokasi  bidang  uji  pada  elemen struktur  yang  akan  diperiksa  dan  diberi tanda batas.
b) Bersihkan  permukaan  bidang  uji  dari plesteran atau pelapis pelindung lainnya.
c) Ratakan  permukaan  bidang  uji  yang  kasar dengan gerinda.
Langkah-langkah  pengujian  kuat  tekan  dengan alat CTM adalah sebagai berikut:
a) Benda uji diangkat dari rendaman, kemudian  dianginkan  atau  dilap  hingga kering permukaan.
b) Menimbang  dan  mencatat  berat  sampel beton.
c) Meletakkan  sampel  beton  ke  dalam CTM , lalu  menghidupkan  mesin  dan  secara perlahan mesin memberi tekanan.
d) Mencatat  hasil  kuat  tekan  beton  untuk  tiap sampelnya.

## Analisa Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton  dengan menggunakan Compressing  Testing  Machine ( CTM )  dilaksanakan  pada  2  (dua)  jenis  sampel benda  uji  silinder  ukuran  15  cm  x  30  cm,  1) sebelum benda uji dibakar, dan 2) setelah benda uji didinginkan selama 24 jam pasca
pembakaran. Persiapan pengujian dengan
metode Compressing  Testing  Machine ( CTM ) menurut  SNI  03-4430-1997  adalah  sebagai berikut:
a) Tentukan  lokasi  bidang  uji  pada  elemen struktur  yang  akan  diperiksa  dan  diberi tanda batas.
b) Bersihkan  permukaan  bidang  uji  dari plesteran atau pelapis pelindung lainnya.
c) Ratakan  permukaan  bidang  uji  yang  kasar dengan gerinda.
Langkah-langkah  pengujian  kuat  tekan  dengan alat CTM adalah sebagai berikut:
a) Benda uji diangkat dari rendaman,
kemudian  dianginkan  atau  dilap  hingga kering permukaan.
b) Menimbang  dan  mencatat  berat  sampel beton.
c) Meletakkan  sampel  beton  ke  dalam CTM , lalu  menghidupkan  mesin  dan  secara perlahan mesin memberi tekanan.
d) Mencatat hasil kuat tarik belah beton untuk tiap sampelnya

## Analisa Hasil
Analisa  hasil  dari  penelitian  ini  dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menghitung  berat  jenis  benda  uji  dengan cara  menimbang  benda  uji  kemudian membaginya dibagi dengan volumenya.
2) Menghitung  kuat  tarik  belah  beton  dengan mesin desak .
3) Menghitung kuat tekan beton dengan CTM .
4) Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dengan CTM dan  kuat  tarik  belah  dengan  mesin desak masing-masing dibuat grafik hubungan antara pengaruh varian temperatur  terhadap  kuat  tekan  dan  kuat tarik belah beton.
5) Dari  grafik  hubungan  antara  pengaruh varian temperatur terhadap kuat tekan beton didapat  perbandingan  nilai  kuat  tekan  dan kuat  tarik  belah  beton  karakteristik  antara pengujian  dengan  mesin  desak  dan CTM , kemudian  dianalisa  untuk  mendapatkan persamaan  atau  konversi  nilai  kuat  tekan dengan  mesin  desak  terhadap  pengujian CTM .  Diagram  alir  pengujian  diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah ini.
Mulai Persiapan material Pengujian material Cek syarat ASTM Mix Design (Metode ACI) Pembuatan benda uji Perawatan (curing) benda uji Pembakaran benda uji 200 o C (2 jam) 200 o C (1 jam) 600 o C (1 jam) 600 o C (2 jam) Pendinginan benda uji Pengujian sampel Uji kuat tekan Uji kuat tarik Pengolahan data Analisa dan Kesimpulan Selesai
Gambar 1 Diagram alir pengujian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian agregat
Pengujian material dimaksudkan untuk mengetahui  data  awal  dari  material  yang  akan digunakan  pada  campuran  beton  diperlihatkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2 Hasil Pemeriksaaan Pengujian Bahan Penyusun Beton Jenis pengujian Material yang digunakan Nilai hasil pengujian Standar ASTM Modulus kehalusan Agregat kasar 7,377 6,0 – 8,0 Agregat halus 2,936 2,3– 3,1 Berat jenis Agregat kasar 2,67 2,5 – 2.7 Agregat halus 2,51 2,5 – 2.9 Penyerapan (%) Agregat kasar 2,91 1 – 3% Agregat halus 3 1 – 3% Kadar Air (%) Agregat kasar 2,88 0 – 3% Agregat halus 0,91 0 – 1% Kadar lumpur (%) Agregat halus 2,50% < 5% Berat volume (Kg/m 3 ) Agregat kasar 1625,4 - Agregat halus 1558,4 - Kandungan Zat Organik Agregat Halus Sama dengan warna standar Tidak boleh lebih terang dari warna standar Los Angeles test (%) Agregat Kasar 24,22 40% Sumber: Hasil pengujian, 2020

## Analisis Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  dihitung menggunakan  metode  ACI  ( American  Concrete Institute )  untuk  perhitungan  dapat  dilihat sebagai berikut:
Tabel 3 Komposisi Campuran Beton per-m 3
Sumber: Hasil pengujian, 2020 Tabel 4 Komposisi Campuran Beton Sampel Kubus
Sumber: Hasil pengujian, 2020 Tabel 5 Komposisi Campuran Beton Sampel Silinder
Sumber: Hasil pengujian, 2020

## Analisa Berat Volume Beton
Berat  volume  diperoleh  dengan  cara  membagi berat beton dengan volumenya, beratnya didapat dari  menimbang  benda  uji  sebelum  dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan saat beton dalam kondisi  kering.  (Ichsan  et  al.,  2021;  Sardjoe  & Godinho,  2018)Dalam  penelitian  ini  benda  uji dengan  umur  beton  28  hari  diangkat  dari rendaman  7  hari  sebelum  hari  pengujian  dan dibiarkan  padaruangan  terbuka.  Adapun  rumus berat volume beton yaitu:
Berat Volume = 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧 (𝐤𝐠) 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧 (𝐦𝟑) … 1)
Tabel 6 Hasil Pengukuran Berat Volume Beton
Sumber: Hasil pengujian, 2021
Perubahan berat  volume  rata-rata  benda  uji diperlihatkan pada Gambar 2 di bawah ini.
Gambar  2 Kurva perbandingan berat volume beton tanpa  pembakaran,  pembakaran  200 o C  dan pembakaran 600 o C

## Porositas Beton
Berdasarkan  ASTM  C  642-90,  porositas beton  dapat  dihitung  dengan  mempergunakan rumus di bawah ini:
n = 𝐶 − 𝐴 𝐶 − 𝐷 x 100% … 2)
Dengan:
n : Porositas benda uji (%)
A : Berat kering oven benda uji (kg) C : Berat  beton  jenuh  air  setelah  pendidihan (kg)
D : Berat beton dalam air (kg).

## Kuat Tekan Beton
Pengujian Kuat Tekan dengan alat kimpresi dilakukan dengan cara memberikan pembebanan pada  benda  uji,  kemudian  mencatat  beban maksimum  ( P )  pada  saat  benda  uji  runtuh  dan kemudian  dibagi dengan  luas  penampang  benda uji  ( A )  seperti  berikut:  (Ahmad  et  al.,  2009;
Badan Standardisasi Nasional, 1997; Febrianti et al., 2019; Handayani et al., 2019) 𝑓 𝑐 ′ = 𝑃 𝐴 ... 3)
Dengan:
𝑓 𝑐 ′ : Kuat tekan beton karakteristik (kg/cm 2 )
P : Beban maksimum (kg)
A : Luas penampang benda uji (cm 2 ) Tabel 7 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rata – Rata Benda Uji dengan CTM Temperatur Kuat Tekan Rata-Rata (kg/cm 2 ) Normal 269,90 200 o C 1 jam 236,64 2 jam 227,8 600 o C 1 jam 209,8 2 jam 192,82
Sumber: Hasil Penelitian, 2020
Gambar  3 Kurva  hubungan  antara  kuat  tekan  rata-rata  beton  dengan  temperatur  menggunakan  alat  uji  kompresi (CTM) a. Pada temperatur 200 o C, 1 Jam perubahannya:
236,64−269,90
269,90 x 100% = - 12,323 %
b. Pada temperatur 600 o C, 1 Jam perubahannya:
209,8−269,90 269,90 x 100% = - 20,243 %

## Kuat Tarik Belah
Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  dilakukan  dengan alat Compression  Testing  Mechine (CTM) setelah  benda  uji  berumur  28  hari.  Kukuatan tarik beton relative rendah, kira-kira 10% - 15% dari  kekuatan  tarik  beton,  kadang-kadang  dari
satu bahan percobaan ke bahan percobaan yang lain  dibandingan  untuk  silinder-silinder  tarik, rumus  yang  digunakan  untuk  perhitungan  kuat tarik belah beton adalah:
f ct = 𝟐𝐏 𝛑.𝐝.𝐋
Dengan: f ct : Kuat tarik belah (MPa)
P : Beban maksimum waktu belah (kg) d : Diameter benda uji silinder (mm)
D : Diameter benda uji silinder (mm).
Tabel 8 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Rata – Rata Benda Uji dengan CTM Temperatur Kuat Tarik Belah Rata-Rata (N/mm 2 ) Kuat Tarik Belah Rata-Rata (kg/cm 2 ) Normal 2,582 26,329 200 o C 1 jam 1,503 15,326 2 jam 1,309 13,348 600 o C 1 jam 1,433 14,33 2 jam 1,026 10,462
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2020
Gambar 4 Kurva hubungan antara Kuat Tarik rata-rata beton dengan Temperatur dan waktu menggunakan alat uji Kompresi (CTM)
a. Pada temperatur 200 o C 1 Jam perubahannya: 1,503−2,582
2,582 x 100% = - 0,4179 %
b. Pada temperatur 600 o C 1 Jam perubahannya
1,433−2,582 2,582 x 100% = - 0,4450 %

## KESIMPULAN
Besarnya  penurunan  kuat  tekan  beton  cangkang kelapa  yang  dibakar  selama  1  jam  pada temperatur  200 o C  dan  600 o C  berturut  turut menggunakan  pengujian compression  testing machine (CTM)  adalah  sebesar  33,26  kg/cm 2 atau  12,32%  dan  60,1  kg/cm 2 atau  20,24%. Besarnya  penurunan  kuat  tarik  belah  beton cangkang  kelapa  sawit  yang  dibakar  selama  1 jam  pada  temperatur  200 o C  dan  600 o C  berturut turut  menggunakan  pengujian compression testing  machine (CTM)  adalah  sebesar  11,003 kg/cm 2 atau  0,418%,  dan  11,999  kg/cm 2 atau 0,445%.
Penggunaan  cangkang  kelapa  sawit  sebagai bahan  pengisi  beton  sangat  mempengaruhi terhadap porositas beton itu sendiri, rongga yang dihasilkan  beton  cangkang  kelapa  sawit  pasca bakar sangatlah terlihat, karena cangkang kelapa sawit  yang  mengalami  pembakaran  berubah menjadi abu pada suhu dan waktu yang tinggi. Penggunaan cangkang kelapa sawit dalam beton ringan  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  namun dalam beton pasca bakar beton yang menggunakan  cangkang  kelapa  sawit  sebagai bahan pengisi sebanyak 5% mengalami presentasi  penurunan  kuat  tekan  dan  kuat  tarik yang lebih besar dari beton normal. Untuk beton cangkang  kelapa  sawit  tidak  disarankan  untu menjadi  material  dalam  campuran  beton,  tetapi jika  dipandang  dari  segi  biaya,  beton  cangkang kelapa  sawit  sangat  efisien  jika  digunakan mengingat  cangkang  kelapa  sawit  merupakan limbah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, I. A., Taufieq, N. A. S., & Aras, A. H. (2009).  Analisis  Pengaruh  Temperatur terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Teknik Sipil , 16 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.5614/jts. 2009.16.2.2
Alkhaly, Y. R. (2016). Beton Non-Pasir dengan Agregat  Cangkang  Kelapa  Sawit. Teras  - Jurnal Teknik Sipil , 3 (1).
Arwanto,  R.  (2006).  Respon  Kuat  Tekan Hammer  Test  dengan  Compression  Test pada  Beton  Normal  dan  Beton  Pasca Bakar. Media  Komunikasi  Teknik  Sipil ,
34 (1), 85–94.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1997). SNI  03- 4430-1997 Metode Pengujian Kuat Tekan Elemen  Struktur  Beton  dengan  Alat  Palu Beton Tipe N dan NR . http://perpus.ditbtpp.id/opac/index.php?p =show_detail&id=10073
Chayati,  N.,  Syaiful,  S.,  &  Abdurahman,  E.  E.
(2017).  Analisis  Kuat  Tekan  Beton dengan Penambahan  Kaolin. Jurnal Komposit , 1 (2), 77–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/ komposit.v1i2.1543
Dharmawan,  W.  I.,  Oktarina,  D.,  &  Safitri,  M.
(2016).  Perbandingan  Nilai  Kuat  Tekan Beton  Menggunakan  Hammer  Test  dan Compression  Testing  Machine  terhadap Beton  Pasca  Bakar. Media  Komunikasi Teknik Sipil , 22 (1), 35–42.
Febrianti,  T.  A., Darmawan,  D.,  &  Ismardi, A. (2019). Studi Pengaruh Variasi Komposisi Semen  Plester  terhadap  Gaya  Tekan Bahan Berdasarkan Parameter Elektrik. E- Proceeding of Engineering , 1346–1350.
DOI: http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v6i2.6587
Handayani, J., Lutfi, M., Chayati, N., & Taqwa,
F.  M.  L.  (2019).  Studi  Pengaruh
Temperatur  Beton  Massa  pada  Raft Foundation  Ketebalan  3  Meter  (Studi Kasus:  Proyek  MCC  Tower-Jakarta).
Jurnal Komposit , 3 (1), 20–22.
http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v3i1. 3743 Hartono,  Y.  D.,  Aswad,  N.  H.,  Mursidi,  B.,  & Nurbaity, D. P. (2021). Analisis Pengaruh Temperatur  Tinggi  terhadap  Kuat  Tekan Beton  yang  Menggunakan  Terak  Nikel sebagai Agregat Kasar. Radial , 9 (2), 210– 220. https://doi.org/10.37971/radial.v9i2.237
Ichsan, M., Tanjung, D., & Hasibuan, M. H. M. (2021).  Analisa  Perbandingan  Hammer Test  dan  Compression  Testing  Machine terhadap  Uji  Kuat  Tekan  Beton. Buletin Utama Teknik , 17 (1), 41–45.
Pertiwi,  N., Ahmad,  I.  A., & Taufieq, N. A. S.
(2017).  Analysis  Residual  Strength  of Post  Fire  Concrete. Asian  Journal  of Applied  Sciences , 5 (3).  Retrieved  from https://192.99.73.24/index.php/AJAS/artic le/view/4859
Putranto, F. R., & Syaiful, S. (2019).  Pengaruh Penambahan Genteng Press Jatiwangi dan Damdex  terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Komposit , 3 (1), 15–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/ komposit.v3i1.3742 Sardjoe,  D.,  &  Godinho,  M.  F.  (2018).
Pengaruh  Kenaikan  Temperatur  terhadap Kualitas  Beton. Isu  Teknologi  STT Mandala , 13 (1), 53–60.
Simbolon,  D.,  Basir,  N.,  &  Ananda,  F.  (2012). Pengaruh  Lamanya  Pembakaran  Beton terhadap Kuat Tekan Beton K-250 (Umur 28  Hari). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa , 1 (1), 128–132.